표 3 은 표 1 과 표 2 의 결과 에서 가장 좋 은 피막 장력 을 보인 제 1 인산 마그네슘 ( Mg ( H 2 PO 4 ) 2 ) 과 제 1 인산 알루미늄 ( Al ( H 2 PO 4 ) 3 ) 혼합 인산염 , 상용 콜로 이달 실리카 , 붕산 , Aero silica 를 기본 으로 하 고 여기 에 콜로 이달 실리카 - 인산 알루미늄 ( AlPO 4 - SiO 2 ) 을 첨가 하 여 용액 을 제조 한 후 도포 량 이 3 . 5 g / m 2 되 도록 시료 일면 에 도포 하 였 다 . 표 3 에서 확인 할 수 있 듯이 인산염 의 중량 부 를 고정 시켜 놓 고 콜로 이달 실리카 와 콜로 이달 실리카 인산 알루미늄 의 양 을 조금 증가 시켰 을 때 콜리 이달 실리카 와 콜로 이달 실리카 인산 알루미늄 의 고체 중 량부 가 인산염 의 20 % 가 되 지 않 았 을 때 ( 시험 재 9 - 1 ) 는 인산 알루미늄 이 전혀 첨가 되 지 않 은 절연 코팅 제 가 발현 하 는 장력 에 도 못 미치 는 결과 를 나타낸다 . 그러나 각각 의 중량 이 30 과 35 % 일 때 ( 시험 재 9 - 2 ) 기존 절연 코팅 제 에 비하 여 피막 장력 이 평균 32 % 정도 증가 하 는 경향 을 보인다 . 그러나 각각 의 중량 이 30 과 35 % 을 넘 어 과량 으로 첨가 되 었 을 때 각각 의 양 이 증가 할수록 오히려 피막 장력 은 감소 하 는 경향 을 보인다 ( 시험 재 9 - 3 ) . 이러 한 경향 은 상기 에서 설명 한 바 와 같이 각각 의 성분 이 과량 으로 첨가 되 면 코팅 제 에 존재 하 는 고형분 비 가 높 아 져서 코팅 제 자체 의 장력 은 증가 하 는 효과 를 보 지만 이러 한 고형분 을 표면 에 고착 시키 는 역할 을 하 는 인산염 의 비율 이 상대 적 으로 낮 아 지 게 되 어 소재 와 코팅 제 간 의 밀착 성 을 감소 시키 는 결과 를 초래 하 기 때문 이 라 생각 되 어 진다 .